Fio vaporizado para malharia » Processo e tecnologia » Acabamento, Tingimento, Estamparia e Lavanderias » Textília | Home
Para determinar a influência na qualidade dos fios e tecidos de malha, utilizamos o fio de algodão 18,2 tex. Foram testadas as propriedades do fio e dos tecidos de malha – submetidos a vaporizados a quente – bem como a análise da operação de vaporização para a melhora de qualidade. Os resultados mostraram que a resistência a rotura e o alongamento aumentaram após a vaporização; já o número de quebras na operação foi reduzido no processo da tecelagem, resultando no aumento do rendimento operacional na produção.
O tratamento com vapor de água aquecido, denominado vaporização do fio, revelou-se útil também para melhoraria da qualidade do produto. Os fios duplos torcidos podem adquirir uma tensão preliminar (após passagem na retorcedeira). Com o tratamento a vapor, essa tensão é eliminada. Na hipótese de não haver equipamentos de vaporização, o tratamento pode ser obtido por armazenamento em ambiente condicionado. Algumas empresas só utilizam câmaras de vaporização para processar fios com muita torção. O propósito principal da vaporização é melhorar a resistência e o alongamento do fio, reduzindo a pilosidade, mantendo uniforme o fator de fricção, diminuindo a tensão de desenrolamento, estabilizando a torção. Outra vantagem é que depois da vaporização, a taxa de umidade dos fios de algodão aumenta, melhorando a resistência ao amarelamento. Porém, se os fios são vaporizados de forma desigual, isso pode contribuir para o amarelamento.
Com o desenvolvimento dos teares sem lançadeira, a demanda de fios vaporizados aumentou. No último Congresso Têxtil de Hong Kong, foi muito discutida a utilização dessa tecnologia para melhorar as propriedades do fio, reduzindo os defeitos no tecido e aumentando a eficiência na tecelagem. Este processo exige um bom controle do tempo e temperatura para garantir o efeito correto da vaporização. Se a temperatura for muito alta, o fio pode amarelar. Se for baixa, o fio não recebe o tratamento adequado. Fios com maior torção necessitam de maior tempo de vaporização para alcançar o efeito desejado.
Processo e efeito no fio vaporizado
Condições de teste: A malha, a vaporização e o tingimento foram feitos sob controle e no laboratório têxtil da Universidade de Qingdao. Fio testado: algodão cardado 18,2 tex para malharia.Processo de vaporização do fio: 65º C × 10 dias + 75º C × 30 dias, esfriado por 1 hora antes de tecer a malha. Tipo de malha: Meia-malha lisa
Os indicadores físicos do fio antes e após vaporização
A tabela 1 mostra que a qualidade do fio aumentou após a vaporização. Durante os testes, o fio vaporizado não causou quebras. Este mesmo resultado foi obtido com a tenacidade mínima de 64 cN. Não obstante essa tenacidade do fio, o rendimento aumentou em 20% após ser vaporizado.
Testes de qualidade na malha crua e pós-vaporização
Condições experimentais e resultados antes da vaporização: foram utilizados 150,8 kg de fio e tecidos dois jogos de malha utilizando 39,2 kg com um rendimento de 99,24%. Condições experimentais e resultados para o fio vaporizado: foram utilizados os 111,3 kg (peso do fio cru) restantes, produzidos três jogos de malha com um peso total de 61,8 kg e rendimento de 99,35%.Os resultados de parada por quebra do fio, defeitos e buracos nos tecidos de malha, antes e após a vaporização, são mostrados na tabela 2. A comparação dos resultados obtidos pode ser vista na figura 1 (vaporizados por 240 horas) com relação à quebra de fios, defeitos e buracos por 100 kg de tecidos, antes e após a vaporização.Na tabela 2 e figura 1 pode-se ver que diminuíram significativamente as quebras e os buracos no tecido no processo de produção da malha. Na meia-malha com o fio de algodão cardado 18,2 tex, antes da vaporização, tivemos 23 quebras, 15,3 defeitos e 7,65 buracos para cada 100 kg de tecido. Já após a vaporização, para cada 100 kg de tecido, o número de quebras foi de 14,6, defeitos zero e buracos 3,24. Depois da vaporização, os fios quebrados, buracos e defeitos foram reduzidos em 36,5%, 57,65% e 100% respectivamente.
Testes de tingimento dos tecidos de malha antes e após vaporização
A tabela 3 mostra que o rendimento do tingimento melhora 1,36% após a vaporização, o encolhimento na largura e a inclinação da trama foram reduzidos e a taxa de encolhimento longitudinal aumentou. Todavia, será necessário um estudo adicional sobre este ponto.
O fio de algodão tipo malharia 18,2 tex foi tratado no processo de vaporização Xorella, utilizado para os testes. A qualidade do fio e o desempenho da malha melhoraram significativamente, o índice de quebras na tecelagem foi reduzido e o rendimento na tinturaria aumentou. A qualidade das malhas e a eficiência de produção foram efetivamente melhoradas.